DE LA MAGNÉTITË CRISTALLISÉE. 369 



de section, parallèles aux axes binaires, ternaires et 

 quaternaires. Ces plaques et ces baguettes avaient été 

 taillées dans le grand cristal de Brozzo, qui a suffi à la 

 majeure partie des expériences de M. Weiss. Ce cristal, 

 comme tous ceux de ce gisement, était un dodécaèdre 

 avec de belles combinaisons octaédriques sur toutes les 

 faces. L'homogénéité était excellente. Les plaques, 

 taillées par J. Werlein, à Paris, mesuraient 20 mm. 

 de diamètre et 0,3 mm. environ d'épaisseur. Elles 

 étaient collées sur des lames de verre minces. Il ne 

 fut pas possible d'exécuter des mesures absolues sur 

 ces plaques, car leur volume était inconnu et le verre, 

 dont on ne pouvait les séparer, en empêchait la me- 

 sure. Cependant, les mesures faites sur ces plaques 

 ont de la valeur en raison de rhomogénilé remar- 

 quable de la matière. J'ai malheureusement brisé d'a- 

 bord la plaque cubique, puis ensuite la plaque octaé- 

 drique, en sorte que les séries de mesures sont incom- 

 plètes. Les baguettes n'ont servi qu'à quelques mesures 

 dans des ch^amps très forts. 



Plus tard, j'ai employé les cristaux suivants : 

 2° Un dodécaèdre de Traverselle en Piémont de même 

 venue que le cristal de Brozzo et paraissant très homo- 

 gène. Cinq plaques d'environ I o™"" de diamètre et 0,2 

 à 0.3°"" d'épaisseur furent taillés dans ce cristal ; le 

 diamètre des lames de verre sur lesquelles les plaques 

 étaient collées était un peu plus faible, ce qui permet- 

 tait la mesure de l'épaisseur des plaques de magnétite 

 dans les bords. Cependant cette méthode de mesure 

 du volume des plaques n'a pas donné de résultat 

 satisfaisant, d'abord parce que la mesure de l'épaisseur 

 est très peu exacte, puis, parce que malgré la plus 



